## UJI KUALITAS FISIS PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR ALTERNATIF
Rahmaniah, Nurhalimah, Sahara*
*) Dosen pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
E-mail : nia.physics08.uin@gmail.com
Abstract : This study aims to determine whether the plastic waste can be used as  an  alternative  fuel  and  to  determine  the  physical  quality  of  alternative fuels  plastic  waste  generated  before  distillation  and  after  distillation.  This study is done the combustion process using a tool designed himself. After the burning process, the oil obtained is done by testing physical parameters are density,  viscosity  and  caloric  value.  The  results  showed  that  the  physical quality  of  alternative  fuels,  namely  plastic  waste  For  this  type  of  plastic PET, HDPE, LDPE, PVC and PP in density test results obtained before and after distillation not meet fuel standards. The results obtained on testing the viscosity  value  for  the  type  of  plastic  PET,  LDPE,  PP  and  PVC  before distillation  including  kerosene  fuel  standards.  Whereas  For  this  type  of plastic  HDPE  and  PP  after  distillation  including  kerosene  fuel  standards. While  the  test  results  obtained  calorific  values  for  the  type  of  plastic  PET, HDPE,  PVC,  LDPE  and  PP  before  and  after  distillation  not  meet  fuel standards.
Keywords : Waste Plastics, density, viscosity, calorific value, and alternative fuels

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
ampah  plastik  merupakan  sebuah  kendala  terbesar  di  dunia  pada umumnya,  dan  di  Indonesia  pada  khususnya.  Sampah  plastik  banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia maupun di kota kecil dan tidak terkecuali  di  daerah  perkampungan  sekalipun.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pola konsumtif  masyarakat  Indonesia  akan  produk  plastik  semakin  meningkat  namun upaya  untuk  menangani  limbah  dari  produk  tersebut  sangatlah  minim.  Sebagai tambahan,  plastik  baru  bisa  terurai  setelah  100  tahun  berada  dalam  tanah,  bisa juga lebih, tergantung pada jenis plastiknya.
Tempat Penampungan Akhir sampah, yang diproduksi oleh penduduk kota Makassar, berlokasi di Tamangapa. Sejalan d engan perjalanan waktu, daya 1amping TPA ini menjadi semakin terbatas. Timbunan sampah di TPA termaksud semakin menggunung karena belum dilakukannya pengolahan sampah yang dapat mengurangi  volume  sampah  secara  signifikan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah

## S
224 _ Jurnal Teknosains, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2016 , hlm. 223 – 234
Untuk  mengetahui  apakah  limbah  plastik  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  bahan bakar alternatif dan untuk mengetahui kualitas fisis bahan bakar alternatif sampah plastik yang dihasilkan dengan 3 kali proses distilasi.
Karakteristik  fisik  sampah  di  TPA  Tamangapa  yang  berupa  komposisi sampah  diperoleh  sampah  organik  80,71%,  plastik  9,23%,  kertas  7,03%,  kain 0,03%,  kayu  0,17%,  kaca  0,22%,  kaleng/besi  2,12%,  karet  0,50%.  Sedang densitas  atau  pemadatan  sampah  yakni  0,19  kg/ltr..Dengan  menggunakan  nilai- nilai recovery factor, besarnya jumlah sampah kering  yang dapat didaur ulang di TPA  Tamangapa  adalah  sebagai  berikut:  sampah  plastik  23,9  ton/hari,  sampah kertas  14,6  ton/hari,  sampah  kaca  0,8  ton/hari,  dan  kaleng/besi  8,8  ton/hari. Jumlah  total  reduksi  actual  jenis-jenis  sampah  tersebut  adalah  48,0  ton/hari. Sedangkan  sampah  basah/organik  sebesar  334,3  ton/hari.  Nilai  ekonomi  yang diperoleh yakni apabila diperhitungkan terhadap nilai upah minimum sebesar Rp. 850.000/bulan, nilai ekonomi sampah kering sebesar Rp. 86.050.000/hari, atau Rp 2,6  milyar/bulan,  dapat  menopang  3000  tenaga  kerja.  Apabila  sampah  basah diolah  menjadi  kompos,  dapat  diperoleh  revenue  total  sebesar  Rp.  161.275.000/ hari atau Rp. 4,8 milyar/bulan. Nilai revenue ini mampu menghidupi 6000 orang.
Sejak  ditemukan  pertama  kali  pada  tahun  1907,  penggunaan  plastik  dan barang-barang  berbahan  dasar  plastik  semakin  meningkat.  Peningkatan penggunaan  plastik  ini  merupakan  konsekuensi  dari  berkembangnya  teknologi, industri dan juga jumlah populasi penduduk. Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat  hingga mengalami  kenaikan  rata-rata  200 ton  per tahun. Tahun 2002, tercatat  1,9  juta  ton,  di  tahun  2003  naik  menjadi  2,1  juta  ton,  selanjutnya  tahun 2004  naik  lagi  menjadi  2,3  juta  ton  per  tahun.  Di  tahun  2010,  2,4  juta  ton,  dan pada tahun 2011, sudah meningkat menjadi 2,6 juta ton. Akibat dari peningkatan penggunaan  plastik  ini  adalah  bertambah  pula  sampah  plastik.  Berdasarkan asumsi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  (KLH),  setiap  hari  penduduk  Indonesia menghasilkan  0,8  kg  sampah  per  orang  atau  secara  total  sebanyak  189  ribu  ton sampah/hari. Dari jumlah tersebut 15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik/hari (Untoro Budi Surono, 2013).
Berdasarkan  hal  tersebut  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  sampah  yang menumpuk  akan  menyebabkan  kerusakan  di  bumi  seperti  banjir,  dan menumpuknya sampah di mana – mana. Hal ini juga dijelaskan pada (QS Ar-Rum (30): 41)
Rahmaniah dkk , Uji kualitas Fisis Pengolahan limbah Plastik menjadi Bahan Bakar …_ 225

## Terjemahnya:
Telah  nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan tangan  manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Menurut  tafsir  Al-Mishbah  pada  ayat  di  atas  dijelaskan  kata  “Zhahara” pada mulanya berarti telah terjadi kerusakan di  muka bumi. Sehingga karena dia di  permukaan  maka  menjadi  nampak  dan  terang  serta  diketahui  dengan  jelas. Sedangkan  kata  Al-fasad  adalah  keluarnya  sesuatu  dari  keseimbangan  baik jasmani, jiwa maupun hal – hal lain. Ayat ini pula menyebutkan tentang darat dan laut  yang  artinya  daratan  dan  lautan  menjadi  arena  kerusakan  (fasad)  yang hasilnya menyebabkan lingkungan menjadi kacau.
Berdasarkan tafsir Al-Mishbah tersebut, penulis beranggapan maksud dari ayat tersebut  adalah telah terjadinya kerusakan di langit dan di bumi diakibatkan oleh  manusia  sendiri,  misalnya  membuang  sampah  sembarangan  yan g mengakibatkan  lingkungan  menjadi  tercemar.  Untuk  memperbaiki  kerusakan yang  terjadi  perlu  adanya  solusi  dalam  penanganan  masalah  sampah  ini  salah satunya limbah plastik dijadikan sebagai bahan bakar alternatif.
Isu  tentang  kenaikan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  di  Indonesia  menjadi masalah  tersendiri  bagi  masyarakatnya.  Hal  ini  sebenarnya,  tidak  perlu dikhawatirkan jika kita pandai untuk berinisiatif untuk menggantikan bahan bakar minyak  (BBM)  umumnya  dengan  alternatif  lain  yakni  menggantikannya  dengan bahan  bakar  alternatif.  Bahan  bakar  alternatif  ini  diperoleh  dari  hasil  konversi limbah sampah plastik dengan bantuan alat sederhana  yang dapat dijangkau oleh seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menghasilkan bahan bakar alternatif dari limbah sampah plastik yang diharapkan dapat  menjadi  sumber  bahan  bakar  alternatif  yang  dapat  digunakan  sebagai pengganti  bahan  bakar  minyak  (BBM)  umumnya  yang  persediaannya  di  alam semakin menipis.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  rumusan  masalah  yang  diangkat  pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  limbah  plastik  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  bahan  bakar alternatif?
2. Bagaimana  kualitas  fisis  bahan  bakar  alternatif  sampah  plastik  yang dihasilkan sebelum distilasi dan setelah distilasi?
226 _ Jurnal Teknosains, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2016 , hlm. 223 – 234

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  merupakan  sasaran  utama  yang  dicapai  dalam melaksanakan  suatu  penelitan.  Pada  dasarnya  penelitian  ini  bertujuan  sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  apakah  limbah    plastik  dapat  dijadikan  sebagai  sumber bahan bakar alternative
2. Untuk mengetahui kualitas fisis bahan bakar alternatif sampah plastik yang dihasilkan sebelum distilasi dan setelah distilasi.

## METODE PENELITIAN

## 1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  April  2015 –Agustus  2015, Pengambilan sampel di TPA Antang, pembuatan sampel dilakukan di Kecamatan Ajangale  Kabupaten  Bone  dan  pengujian  sampel  di  Laboratorium  Fisika  dan Laboratorium  Kimia  Fisika  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

## 2. Alat dan Bahan
Berdasarkan  judul  penelitian  yang  dilakukan,  maka  alat  dan  bahan  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Alat
1) 1 Kaleng dengan ukuran 17x14,5x23,5 cm
2) Pipa besi
3) Lem besi
4) Wadah aluminium anti panas
5) Gelas Ukur
6) Neraca ohauss
7) Viskometer Ostwald
8) Perangkat Kalorimeter Bom lengkap
9) Voltmeter digital
10) Amperemeter digital
11) Catu daya
12) Termometer
13) Stopwatch digital
14) Kabel penghubung
Rahmaniah dkk , Uji kualitas Fisis Pengolahan limbah Plastik menjadi Bahan Bakar …_ 227

## b. Bahan
Bahan  yang  di  gunakan  yaitu  sampah  plastik  dari  berbagai  jenis  plastik PET  (polyethylene  terephthalate),  HDPE  (High-density  Polyethylene),  PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-density Polyethylene) dan PP (Polypropylene).

## 3. Prosedur Kerja
Berdasarkan alat dan bahan  yang telah disebutkan di atas, maka prosedur kerja adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan Alat
1) Disiapkan kaleng bekas sebagai tempat pembakaran sampah plastik.
2) Pipa besi sebagai tempat mengalirnya asap.
3) Dibuat lubang di kaleng tempat pembakaran sampah plastik.
4) Disambungkan pipa besi dengan kaleng yang telah dilubangi sebagai tempat penampungan cairan minyak dari hasil pembakaran.
b. Pembuatan Sampel
1) Dimasukkan sampah plastik ke dalam tempat pembakaran dan menutupnya dengan rapat kemudian dibakar sampai mengeluarkan minyak.
2) Minyak  yang  didapatkan  dari  pembakaran  pertama  kemudian  dipanaskan sampai menghasilkan minyak sebagai hasil setelah distilasi.
3) Ditampung tetesan cairan yang dihasilkan pada wadah.
c. Pengujian Sampel
1) Uji Densitas
Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
a) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam uji densitas.
b) Bahan  bakar  minyak  yang  didapatkan  dari  limbah  plastik  di  masukkan kedalam gelas ukur sebanyak 10 ml.
c) Di timbang sampel tersebut dengan menggunakan neraca ohauss
d) Untuk mendapatkan nilai densitas maka dianalisis dengan persamaan 2.1
2) Uji Viskositas
Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
a) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian viskositas
b) Cairan  dari  limbah  plastik  di  masukkan  kedalam  viskometer  otswald kemudian dipanaskan pada suhu 40 o C
c) Lalu hisap cairan sampai melewati 2 garis.
d) Kemudian menyalakan stopwatch sampai pada garis ke 2.
e) Catat  waktu  yang  dibutuhkan  cairan  untuk  mengalir  dari  garis  pertama sampai garis ke 2.
228 _ Jurnal Teknosains, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2016 , hlm. 223 – 234
f) Untuk  mendapatkan  nilai  viskositas,  maka  dianalisis  dengan  persamaan 2.2.
3) Uji Nilai Kalor
Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
a) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian nilai kalor.
b) Merangkai alat seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Rangkaian Pengujian Nilai Kalor
c) Timbang  bahan  bakar  minyak  dari  limbah  plastik  dengan  menggunakan neraca ohauss sebanyak 20 ml.
d) Masukkan  sampel  tersebut  kedalam  kalorimeter  kemudian  melakukan pengocokan selama 30 menit, setiap 1 menit mencatat kenaikan suhunya.
e) 5). Untuk mendapatkan nilai kalor, maka dianalisis dengan persamaan 2.3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  plastik  yang  digolongkan berdasarkan  jenisnya.  Jenis  plastik  yang  digunakan  yaitu  jenis  plastik  PET (polyethylene terephthalate), HDPE (High-density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride),  LDPE  (Low-density  Polyethylene)  dan  PP  (Polypropylene).  Adapun jenis plastik PET yang digunakan sebagai sampel yaitu  botol air kemasan, botol kecap  dan  botol  sambal.  Untuk  jenis  plastik  HDPE,  terdiri  dari  botol  shampoo, dan  botol  handbody.  Untuk  jenis  plastik  PVC,  hanya  1  sampel  yang  digunakan yaitu  pipa plastik. Untuk jenis plastik LDPE, yang dimanfaatkan sebagai sampel adalah  kantong kresek. Sedangkan untuk jenis plastik PP, plastik yang digunakan seperti gelas air kemasan.
Adapun  alat  pembakaran  yang  digunakan  terdiri  dari  kaleng  dengan ukuran  17  x  14,5  x  23,5  cm,  pipa  besi  sebagai  tempat  mengalirnya  asap, menempatkan  pendingin  pada  pipa  tempat  mengalirnya  asap.  Masing  –  masing jenis  plastik  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  tempat  pembakaran  dan  dibakar
Rahmaniah dkk , Uji kualitas Fisis Pengolahan limbah Plastik menjadi Bahan Bakar …_ 229
sampai  mengeluarkan  minyak  di  tempat  penampungan,  dan  telah  dilakukan pengujian viskositas, densitas dan nilai kalor.
Hasil  penelitian  yang  dihasilkan  dari  masing  –  masing  parameter  di  atas adalah sebagai berikut:
4) Uji Densitas
Penentuan  nilai  densitas  dilakukan  dengan  cara  terlebih  dahulu menimbang  massa  sampel  untuk  setiap  10  ml  per  sampel.  Selanjutnya  nilai densitas  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  (2.2).  Densitas  (massa  jenis) adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Variabel densitas bertujuan untuk  menentukan  densitas  suatu  zat.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  zat  memiliki densitas  yang berbeda. Suatu zat berapapun massanya dan berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Semakin tinggi densitas suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Hasil pengukuran semua hasil yang didapatkan dapat dilihat pada grafik di bawah.
Grafik 1. Pengujian Densitas Beberapa Jenis Plastik
Pada grafik 1, nilai densitas yang dihasilkan dari jenis plastik PET, HDPE, LDPE dan PP (Polypropylene) sebelum dan setelah distilasi mempunyai densitas 800  kg/m 3 .  Sedangkan  bahan  bakar  yang  di  hasilkan  dari  jenis  plastik  PVC sebelum dan setelah distilasi mempunyai densitas 1600 kg/m 3 . Hal ini disebabkan karena jenis plastik PVC memiliki massa yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis plastik yang lain sehinggga memiliki densitas yang tinggi.
Hasil  yang  didapatkan  pada  pengujian  densitas  untuk  jenis  plastik  PET, HDPE,  LDPE,  PVC  dan  PP  jika  dibandingkan  dengan  nilai  densitas  pada  table IV.1  belum  memenuhi  standar  bahan  bakar.  Terlihat  pada  tabel  IV.1  bahwa densitas  untuk  Minyak solar sebesar 820  –  850 kg/m 3 dan hasil  yang didapatkan yaitu sebesar 800 kg/m 3 dan 1600 kg/m 3
230 _ Jurnal Teknosains, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2016 , hlm. 223 – 234
Tabel 1. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak
No. Jenis bahan Bakar Parameter Nilai 1. Minyak Solar Viskositas 2.0 - 4.5 Densitas (kg/m 3 ) 820 - 850 Nilai kalor (J) 7020 2. Bensin Viskositas 0,652 Densitas (kg/m 3 ) 715 Nilai kalor (J) 47,3 3. Minyak Tanah Viskositas 0,294 - 3,34 Densitas (kg/m 3 ) 0,78 - 0,81 Nilai kalor (J) 43
Sumber: (SNI 7390, 2008).

## 5) Uji Viskositas
Pengujian  Bahan  bakar  minyak  hasil  pembakaran  semua  jenis  sampel dilakukan  dengan  menggunakan  Viskometer  Ostwald  yang  berguna  untuk menguji besar nilai kekentalan dari bahan bakar minyak yang dihasilkan tersebut pemanasan dilakukan pada suhu alat sebesar 40 0 C. Viskositas (Kekentalan) adalah sifat  yang  menentukan  besar  gaya  geser.  Kekentalan  terutama  diakibatkan  oleh saling berpengaruh antara molekul – molekul fluida. Semakin kental suatu cairan, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu. hasil pengujian kekentalan  yang dihasilkan dapat dilihat pada grafik di bawah.
Grafik 2. Pengujian Viskositas Beberapa Jenis Plastik
Pada  grafik  2.  menunjukkan  nilai  yang  berbeda  pada  setiap  jenis  plastik yang telah diuji. Untuk Jenis plastik PET, HDPE, PVC, LDPE dan PP didapatkan
Rahmaniah dkk , Uji kualitas Fisis Pengolahan limbah Plastik menjadi Bahan Bakar …_ 231
nilai  viskositas  sebelum  distilasi  lebih  rendah  dibandingkan  dengan    nilai viskositas  setelah  distilasi.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  banyaknya kandungan  air  dan  pengotor  pada  sampel  sebelum  distilasi,  sehingga  pada  saat proses distilasi lakukan, terjadi penguapan pada air dan pengotor tesebut.
Dari  proses  yang  dilakukan,  didapatkan  hasil  pada  pengujian  nilai viskositas untuk jenis plastik PET, LDPE, PP dan PVC sebelum distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah. Sedangkan Untuk jenis plastik HDPE dan PP setelah  distilasi  termasuk  standar  bahan  bakar  minyak  tanah  jika  dibandingkan dengan  nilai  viskositas  pada  tabel  IV.1.  Pada  jenis  plastik  LDPE  memiliki  nilai viskositas  setelah  distilasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  jenis  plastik  yang lain.  Hal  ini  disebabkan  karena  jenis  plastik  LDPE  memiliki  banyak  kandungan air sehingga pada proses distilasi terjadi penguapan.
6) Uji Nilai Kalor
Pengujian  nilai  kalor  bahan  bakar  dapat  diketahui  dengan  menggunakan alat  kalorimeter.  Bahan  bakar  yang  akan  diuji  nilai  kalornya  dibakar menggunakan  kumparan  kawat  yang  dialiri  arus  listrik  dalam  bilik  yang  disebut bom  dan  dibenamkan  di  dalam  air.  Bahan  bakar  yang  bereaksi  dengan  oksigen akan  menghasilkan  kalor,  hal  ini  menyebabkan  suhu  kalorimeter  naik.  Untuk menjaga agar panas yang dihasilkan dari reaksi bahan bakar dengan oksigen tidak menyebar ke lingkungan luar maka kalorimeter dilapisi oleh bahan yang berisifat isolator.  Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  besar  nilai  kalor  pada masing-masing sampel sehingga didapatkan hasil seperti pada grafik dibawah.
Grafik 3. Pengujian Nilai Kalor Beberapa Jenis Plastik
Pada  uji  nilai  kalor  untuk  lima  jenis  sampel  dengan  dua  perlakuan  yaitu sebelum  dan  setelah  distilasi  diperoleh  nilai  sesuai  dengan  grafik    3    Besarnya nilai  kalor  dapat  ditentukaan  dengan  cara  yaitu  untuk  jenis  sampel  PET,  HDPE,
232 _ Jurnal Teknosains, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2016 , hlm. 223 – 234
LDPE  dan  PP  dilakukan  pemanasan  sampel  selama  30  menit  (konstan)  dengan interval waktu setiap 1 menit, baik pada sampel sebelum maupun setelah distilasi. Untuk  jenis  PVC  pada  sampel  dengan  perlakuan  sebelum  distilasi  dilakukan pengujian  nilai  kalor  selama  30  menit  (konstan).  Sedangkan  pada  sampel  PVC untuk  perlakuan  setelah  distilasi  dilakukan  pemanasan  selama  3  menit  hal  ini dikarenakan keterbatasan volume sampel.
Nilai  Q lepas dan  Q terima sebelum  distilasi  untuk  semua  jenis  plastik  lebih rendah  dibandingkan  dengan  nilai  Q lepas dan  Q terima setelah  distilasi.  Hal  ini diisebabkan  karena  suhu  mula  –  mula  untuk  sampel  jenis  plastik  PET  sebelum distilasi  yaitu  32 o C  dengan  nilai  ∆T  tertinggi  23 o C  mulai  di  menit  ke  25sampai menit ke 30 (konstan). Dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh  yaitu  29 o C  dengan  nilai  ∆T  tertinggi  30 o C  mulai  di  menit  26  sampai menit  ke  30  (konstan).  Sehingga  nilai  Q lepas maupun  Q terima mengalami peningkatan tertingi mulai pada menit tersebut.
Untuk  sampel  jenis  plastik  HDPE  sebelum  distilasi  suhu  mula  –  mula yang  diperoleh  yaitu  35 o C  dengan  ∆T  tertinggi  21 o C  dan  untuk  sampel  setelah distilasi  suhu  mula  – mula  yang diperoleh  yaitu  32 o C dengan  ∆T tertinggi  22 o C, sehingga  pada  sampel  sebelum  dan  setelah  distilasi  nilai  Q lepas dan  Q terima mengalami peningkatan tertinggi pada menit ke 26 sampai menit 30 (konstan).
Untuk sampel jenis plastik LDPE sebelum distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 32 o C dengan ∆T tertinggi 25 o C pada menit ke 29 sampai menit ke 30 (konstan) dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu  34 o C  dengan  ∆T  tertinggi  19 o C  mulai  di  menit  ke  27  sampai  menit  ke  30 (konstan),  sehingga  pada  sampel  sebelum  dan  setelah  distilasi  nilai  Q lepas dan Q terima yang didapatkan mengalami peningkatan tertinggi pada data menit tersebut.
Untuk  sampel  jenis  plastik  PP  sebelum  distilasi  suhu  mula  –  mula  yang diperoleh yaitu 32 o C dengan ∆T tertinggi 25 o C dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 33 o C dengan ∆T tertinggi 20 o C. Sehingga nilai Q lepas dan Q terima sebelum distilasi mengalami peningkatan mulai pada menit ke  28  sampai  menit  ke  30  (konstan)  sedangkan  untuk  sampel  setelah  distilasi mengami  peningkatan  tertinggi  mulai  pada  menit  ke  27  sampai  menit  ke  30 (konstan).
Sedangkan untuk sampel jenis plastik PVC sebelum distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 55 o C dengan ∆T tertinggi 9 o C dan untuk sampel setelah distilasi  suhu  mula  – mula  yang diperoleh  yaitu  33 o C dengan  ∆T tertinggi  64 o C. Sehingga  sampel  sebelum  distilasi  nilai  Q lepas dan  Q terima telah  mengalami peningkatan  mulai  pada  menit  ke  22  sampai  menit  ke  30  (konstan)  sedangkan
Rahmaniah dkk , Uji kualitas Fisis Pengolahan limbah Plastik menjadi Bahan Bakar …_ 233
sampel  setelah  distilasi  nilai  Q lepas dan  Q terima cepat  mengalami  peningkatan tertinggi  pada  menit  ke  3.  Jenis  plastic  PVC  memiliki  sensitifitas  yang  tinggi terhadap perubahan suhu sehingga memiliki nilai kalor yang tinggi.
Hasil  pengujian  nilai  kalor  yang  didapatkan  untuk  jenis  plastik  PET, HDPE,  PVC,  LDPE  dan  PP  sebelum  dan  setelah  distilasi  jika  dibandingkan dengan nilai kalor pada tabel 1 belum memenuhi standar bahan bakar.

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Proses pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif dilakukan dengan  proses  pembakaran  menggunakan  alat  sederhana  yang  didesain  sendiri. Setelah proses pembakaran, minyak yang didapatkan dilakukan dengan pengujian parameter fisis yaitu densitas, viskositas dan nilai kalor.
2. Kualitas fisis bahan bakar alternatif limbah plastik yaitu sebagai berikut:
a) Untuk  jenis  plastik  PET,  HDPE,  LDPE,  PVC  dan  PP  pada  pengujian densitas  hasil  yang  didapatkan  sebelum  dan  setelah  distilasi  belum memenuhi standar bahan bakar.
b) Hasil yang didapatkan pada pengujian nilai viskositas untuk jenis plastik PET, LDPE, PP dan PVC sebelum distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah.
c) Sedangkan  Untuk  jenis  plastik  HDPE  dan  PP  setelah  distilasi  termasuk standar bahan bakar minyak tanah. Sedangkan  hasil pengujian nilai kalor yang  didapatkan  untuk  jenis  plastik  PET,  HDPE,  PVC,  LDPE  dan  PP sebelum dan setelah distilasi belum memenuhi standar bahan bakar

## DAFTAR RUJUKAN
Ermawati,  Rahyani.  2011. Konversi  Limbah  Plastik  Sebagai  Sumber  Energi Alternatif. Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementrian Perindustrian.
Kadir. 2012. Kajian Pemanfaatan Sampah Plastik Sebagai Sumber Bahan Bakar Cair. Kendari:  Jurusan  Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas Haluoleo.
Nugroho, Stefan Raharjo. 2012. Identifikasi Fisis Viskositas Oli Mesin Kendaraan Bermotor  terhadap  Fungsi  Suhu  dengan  Menggunakan  Laser  Helium Neon. Surabaya:    Jurusan  Fisika,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
234 _ Jurnal Teknosains, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2016 , hlm. 223 – 234
Norsujianto,  Tinton,  dkk.  2013. Performa  Motor  Diesel  Menggunakan  Bahan Bakar  Campuran  Minyak  Hasil  Pirolisis  Limbah  Plastik  dan  Biosolar Sebagai  Bahan  Bakar  Alternatif. Yogyakarta:  Jurusan  Teknik  Mesin  dan Industri FT-UGM.
Nova  Nurfauziawati.  2010.  “ Laporan  Praktikum  Fisika  Dasar  Modul  8
Kalorimeter ” .Universitas Padjajaran Jatinagor.
Pratiwi, Irma Hardi, dkk. 2007. Sistem Pengelolaan Sampah Plastik Terintegrasi Dengan  Pendekatan  Ergonomi  Total  Guna  Meningkatkan  Peran  Serta Masyarakat . Surabaya: Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Santoso,  Joko.  2010. Uji  Sifat  Minyak  Pirolisis  dan  Uji  Performasi  Kompor Berbahan Bakar Minyak Pirolisis dari sampah Plastik. Surakarta: Jurusan teknik Mesin Fakultas Teknis Universitas Sebelas Maret.
Suharto.  2009. Rancangan  Produk  Bahan  Plastik  Daur  Ulang  Sebagi  Upaya Peningkatan Industri .  Semarang: Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang
Sumantri, Arif. 2010. Kesehatan Lingkungan . Jakarta: Kencana.
Surono, Untoro Budi . 2013 . Berbagai Metode Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan  Bakar  Minyak. Yogyakarta:  Jurusan  Teknik  Mesin  Universitas Janabadra Yogyakarta.
Tipler, Paul A. 1998. FISIKA untuk Sains dan Teknik . Jakarta: Erlangga